18-4 ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA 



niéndose la temperatura do las briquetas y de l;i pieza donde se 

 practican los ensayos entre 15'' á 21° C. 



La tensión deberá aplicarse á cada briqueta uniformemente á ra- 

 zón de 400 libras por minuto, principiando cada vez a 0. Se reco- 

 mienda una disminución de la rapidez hasta la mitad, en el ensayo 

 de mezclas débiles. 



Densidad 



No hay relación constante entre la densidad de un cemento y su 

 fuerza. 



En la práctica, la determinación de la densidad es de poco valor 

 como prueba considerándola aisladamente, y es innecesaria cuando 

 se practiquen los demás ensayos, salvo en los casos cuando se desee 

 conocer el volumen relativo de pesos iguales de cementos. 



Endurecimiento de los cementos 



La rapidez con que un cemento se fragua ó pierde su plasticidad 

 no nos proporciona ninguna indicación con respecto á su resistencia 

 ulterior. Muestra simplemente su actividad hidráulica inicial. Con- 

 vendría adoptar para la nomenclatura de los cementos, la división 

 en dos clases : cementos rápidos ó sean los que se fraguan en menos 

 de media hora y cementos lentos ó sean los que necesitan un período 

 mas largo. Los cementos naturales lentos no deberán calentarse 

 durante su endurecimiento, pero los cementos rápidos pueden calen- 

 tarse algo, siempre que no se rajen. Las rajaduras en el cemento 

 Portland dan evidencia de un exceso de carbonato de cal y en los 

 cementos Vicat un exceso de cal en la mezcla primitiva. 



Modo de tomar las muestras 



Algunos ingenieros ensayan un barril en cada diez, otros uno en 

 cinco, y otros sacan una muestra de cada uno. En general uno en 

 cinco nos parece suficiente; pero en obras de mucha importancia, 

 cuando la calidad de cada barril pueda afectar la resistencia de 

 la parte de la obra en la cual se le emplee, se recomienda el ensayo 

 de cada uno de los barriles, haciendo una briqueta con ella. Las 

 muestras deberán tomarse del interior del envase á tal profundidad 

 que represente fielmente su calidad y deberán conservarse en reci- 

 pientes bien tarados impervios á la luz y á la humedad. 



